SÉANCE DU l5 AVRIL 1907. 801 



cuivre ils se recouvrent immédiatement de cuivre métallique. Chauffés 

 en contact avec le verre ils en provoquent la réduction avec formation 

 d'un enduit brun de silicium plus ou moins mélangé de siliciure de ma- 



gnesuim. 



L'ensemble de ces faits démontre surabondamment que la magnésie est 

 réduite par le charbon au four électrique avec production de magnésium et 

 de carbure de magnésium. Le magnésium et son carbure sont en grande 

 partie détruits par l'action des gaz du four, qui se diffusent à travers les 

 tubes de charbon. Ces gaz contiennent beaucoup d'oxyde de carbone et 

 l'on sait que le magnésium réduit ce gaz avec la plus grande facilité. Il en 

 résulte cette formation de carbone 1res divisé et de magnésie qui entraîne 

 la présence d'une forte proportion de ces deux corps dans les produits 

 condensés sur le tube chaud froid. 



La température à laquelle s'effectue la réduction de l'oxyde de magné- 

 sium doit être très voisine du point d'ébullition de ce composé et peut-être 

 même lui est-elle légèrement supérieure et ne se produit-elle qu'entre la 

 vapeur de carbone et la vapeur de magnésie. On retrouve en effet dans la 

 magnésie fondue des fragments de charbon de sucre ayant conservé leurs 

 formes irrégulières et constituant de véritables incrustations. 11 est intéres- 

 sant d'ajouter que ce carbone s'est complètement transformé en graphite, 

 au sein de cette masse non métallique. Cette transformation a donc lieu 

 avant la réduction de la magnésie. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur le sulfure d'aluminium et ses combinaisons avec le 

 sulfure de manganèse et le sulfure de fer. Noie de M. Marcel Houdard, 

 présentée par M. Ditte. 



Dans une Note antérieure (*) nous avons montré que le sulfure de 

 manganèse fondu au four électrique en présence de charbon n'était pas 

 réduit et dissolvait le carbone amorphe et le diamant, en l'abandonnant 

 par refroidissement k l'état de graphite. Nous avons cru intéressant de 

 répéter cette expérience avec les sulfures d'aluminium et de magnésium, 

 signalés par M. Mourlot (") comme également irréductibles à ces hautes 



(^) M. Houdard, Comptes rendus, 3i décembre 1906. 



(^) Mourlot, Annales de Chimie et de Physique, 7^ série, t. XVH, rSgg, p. 5io. 



C, R., 1907, I" Semestre. (T. CXLIV, N° 1&.) Io5 



